DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 
EEE" —" " 

Ici se place une importante remarque: quand 
la teneur en carbone d'un acier dépasse 1,7 °/,, 
lorsqu'on le chauffe, il se passe les phénomènes 
suivants : 
Au-dessus de l'horizontale correspondant à 
l’eutectoide, le fer « disparaît; il est remplacé 
par la solution fer y-carbone. Pour un alliage de 
cette composition, la proportion de cette solu- 
tion croît avec la température. En elïfet, pour un 
alliage de composition & à une température f, 
on a, ainsi qu’il sera démontré plus loin (fig. 22): 
Q sol. 7 mb. 
Qrac me 
me va en diminuant avec la température, par 
suite de la forme de la courbe. Done la propor- 
tion de solution croit. 
A la température de l’eutectique (1.130°),il y a 
le maximum possible de la solution (Fe-C); et la 
cémentite qui subsiste dans l’échantillonestcelle 
qui se trouve dans l’eutectique, lequel corres- 
pond à 4,4°/, de C. 
Lorsque la teneur en carbone est comprise 
entre 0,9 et 1,7 °/, de carbone et que le chauffage 
est incomplet (fait au-dessus de 700° et au- 
dessous de la courbe limitant le fer ;), le carbure 
de fer est à l’état libre et non à l’état d’eutectique 
(puisque la ligne horizontale de l’eutectique n’a 
pas été traversée). 
Quoi qu’il en soit, ne sont donc entièrement 
transformés par chauffage que les alliages ren- 
fermant moins de 1,7 °/, de carbone et, pour 
obtenir une transformation complète, il faut 
chauffer à des températures extrêmement varia- 
bles avec la composition : pour des alliages à 
très faible teneur en carbone, il faut atteindre 
900°; pour l’eutectoide (C—0,900), un peu plus 
de 700° est seul nécessaire; tandis que pour 
4,5 % il faut dépasser 1.000. 
On trouve des exemples d'eutectoïdenon moins 
nets dans les alliages de cuivre et d'aluminium, 
et beaucoup plus complexes dans les alliages de 
cuivre et d’étain, qui présentent en somme deux 
eutectoïdes successifs, comme il sera dit plus 
loin. 
$ 3. — 3° Cas : Deux solutions solides 
avec points de transition 
A) Transformations à partir du liquide. — Le 
liquidus est formé par deux branches, l’une 
descendant à partir du point de fusion de l’un 
des deux métaux, l’autre montant à partir du 
point de fusion de l’autre métal. Ces deux lignes 
se rencontrent en un point dit de transition E. 
Le solidus est formé par deux branches de 
courbes issues chacune des points de fusion des 
métaux et coupant l'horizontale du point de 
transition en e,ete, (fig. 23). 
Deux cas peuvent se produire : 
L° e, se trouve entre E et e,. La courbe AE cor- 
respond au dépôt d’une solution «; EB corres- 
pond au dépôt d’une solution 6. 
A l'horizontale e,E 
réversible : 
correspond la réaction 
Solide e, 7 liquide E + Solide e,. 
La ligne e,e, fait partie du solidus; la ligne 
e,E est une transformation dans le liquide. 

( 
Fig. 23. — Diagramme des alliages à deux solutions solides 
o à o CS 
avec points de transition. 
ou € 
Au passage de la ligne e,e,, on a pour les 
alliages compris dans les limites de ces points: 
« + liquide L'e+s 
Au passage de la ligne e,Ë, on a pour un 
alliage situé entre les limites de ces points : 
2 liquide 7 8+ liquide. 
L'un de ces alliages arrivant à la température 
de fin de solidification (courbe e,B) dépose du 8 
pur. 
Il y a donc une zone «+8; cette zone part des 
points e,e, et n’est pas forcément limitée par des 
lignes verticales. 
B) Transformations dans le solide. — Exami- 
nons d’abord ce qui peut se passer dans la zone 
x + 8 limitée par des courbes. Nous allons voir 
de suite l'importance de ce cas. 
On démontre aisément que le rapport des 
masses des deux constituants + + 5 est inverse- 
ment proportionnel aux segments de la droite 
horizontale passant par le point figuratif de 
